( '^9 ) 



CHIMIE MINÉRALE. — Préparation el propriétés de deux borures de sili- 

 cium : Si B' et Si B". Note de MM. Henri Moissan et Alfred Stock. 



« Schutzenberger a fait connaître un siliciure de carbone de tormiile Si C 

 à l'état amorphe ('). Le même composé, préparé en cristauxparM. Acheson, 

 a été le point de départ de l'industrie du carborundum. L'un de nous a dé- 

 montré que le borure de carbone, C B', dont la composition avait été établie 

 par Joly (-), peut se préparer en grande quantité au four électrique (^). 

 Ces deux composés : siliciure de carbone et borure de carbone, ont des 

 propriétés similaires qui les rapprochent l'un de l'autre : leur aspect par- 

 ticulier, leur résistance aux réactifs et enfin leur dureté. Le siliciure de 

 carbone raye le rubis mais ne raye pas le diamant, tandis que le borure de 

 carbone peut tailler des facettes sur un diamant de peu de dureté. 



» Les analogies si nombreuses que présentent les composés du carbone 

 et du silicium permettaient de prévoir l'existence de composés semblables 

 entre le bore et le silicium. 



» Nous avons essayé tout d'abord de préparer ces nouveaux borures 

 par union directe des éléments. Mais la combinaison du bore et du silicium 

 ne s'effectue qu'à une température très élevée et nos premiers essais, tentés 

 au four électrique, ont été infructueux. Dans ces conditions, la matière 

 même des vases intervient avec facilité et complique l'expérience. Si l'on 

 emploie un creuset de charbon, il se produit tout d'abord du borure de car- 

 bone et du siliciure de carbone. Enfin, il ne faut pas oublier qu'à cette tempé- 

 rature élevée l'oxyde de carbone, l'acide carbonique et l'azote réagissent 

 avec facilité sur le bore et sur le silicium. 



» Nous avons dû alors employer un dispositif particulier que nous 

 décrirons en quelques lignes : 



» Nous avons pris un tube de terre rétractaire de o™, 20 de longueur et 

 de o'",o45 de diamètre, dont les extrémités étaient fermées par deux man- 

 chons de même substance. Ces derniers donnaient passage à deux élec- 

 trodes en charbon de o°',o3 de diamètre. La distance entre les deux 

 électrodes était environ o™,i2, et notre tube de terre réfractaire portait 



(') Comptes rendus, t. CXIV, p. 1089. 

 (-) Comptes rendus, t. XCVII, p. 456. 

 (') Moissan, Comptes rendus, t. CXVIII, 1 . 556. 



